522 
Z. Weyberg, Ueber die Natriumchromisilikate. 
Ihre Zusammensetzung ist: 1 1 Si0 2 . 2Cr 2 0 3 . 5 Na, 0. 
Si0 2 . . 
8608 
5,53 
11 
51,93 
Cr 2 O a . 
. . 23,67 
1555 
1,00 
2 
23,79 
Na 2 0 . . 
. . 24,21 
3900 
2,50 
5 
24,28 
99,86 
100,00 
Ähnliche Kristalle, aber viel mehr verunreinigt und nicht 
so gut ausgebildet , erhielt ich bei allen Schmelzversuchen der 
Mischungen von Natriummetasilikat und Chrom oxydhydrat in Ver- 
hältnissen von Na 2 Si 0 3 . Cr 2 (0 H) 6 bis 4 Na 2 Si Ö 3 . Cr 2 (0 H) 6 mit 
einem Überschuß von Na CI. 
3. 40 g einer Mischung von Ammoniumbichromat , Natrium- 
metasilikat und Natriumchlorid im Molekular Verhältnisse (NH 4 ) 2 
Cr 2 0- + 2 Na, Si 0 3 -f 40 Na CI wurden recht vorsichtig allmählich 
Fig. 5. 
erwärmt bis zum vollständigen Zusammenschmelzen und blieben 
dann 3 Stunden lang in Dunkelrotglut. Nach der Auflösung der 
Schmelze im Wasser blieb ein sehr feines , hellgrünes Pulver 
zurück, welches aus den mit Hartnack-Objektiv No. 7 sichtbaren 
Kriställchen besteht. Diese Kristalle sind sowohl geometrisch wie 
optisch den Kristallen von Tridymit ähnlich. Das Pulver war 
vollständig homogen und rein, Chromoxyd war nicht ausgeschieden. 
Die Zusammensetzung der dem Tridymit ähnlichen Kristalle ist 
martig, 
nämlich : 
95 Si0 2 . 2 Cr 2 0 3 , 
. 3 Na 2 0. 
Si 0 2 . 
. . 92,21 
15266 47,41 
95 
92,12 
Cr 2 0, 
. . 4,90 
322 1,00 
2 
4,89 
Na 2 0 . 
. . 3.00 
483 1.50 
3 
2,99 
100,11 
100,00 
Aus den hier beschriebenen und oben zitierten Versuchen ist 
ersichtlich: 1. daß Chromi- und Ferrisilikate weder sodalithartige 
